( 450 ) 
J'ai aussi obtenu du plomb par la réduction du chlorure. 
À cet effet, j'ai traité par un excès d'acide chlorhydrique 
dilué le carbonate de plomb préparé par l’action du ses- 
quicarbonate d’'ammoniaque sur le sulfate de plomb. Les 
traces minimes de fer contenues dans le carbonate restent 
en dissolution dans l'excès d'acide chlorhydrique. Je me 
suis servi de deux moyens différents pour réduire le chlo- 
rure. L'un des moyens consiste à le mêler avec deux tiers 
de son poids de carbonate de soude pur, et à projeter le 
mélange bien intime dans du cyanure de potassium fondu. 
Le plomb métallique produit est versé dans un autre 
creuset avec une nouvelle quantité de cyanure pur en fu- 
sion. Il y est maintenu à une température élevée, en agi- 
tant continuellement les matières jusqu'à ce que la sur- 
face, de plane et de terne qu’elle est d'abord, devienne 
fortement convexe et brillante. Refroidi convenablement, 
il est versé dans une lingotière et conservé à labri de Pair 
humide. 
L'autre moyen de réduction du chlorure consiste à 
chauffer un mélange très-intime de chlorure, de carbo- 
nate de soude et de flux noir. Le plomb obtenu, fondu et 
agité pendant quelque temps en contact de l'air, a été 
chauffé ensuite avec du cyanure pour lui enlever les der- 
nières traces d'oxyde. 
SYNTHÈSE DE LAZOTATE DE PLOMB. 
J'ai procédé à la synthèse de l’azotate de plomb absolu- 
ment de la même manière que je l’ai indiqué pour l’azotate 
d'argent, en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour arrêter les dernières traces de plomb entraînées avec 
le gaz, lors de la dissolution du métal, et quelquefois avec 
